2 



J. Fritzsche, 



Deutschen Chemischen Gesellschaft, mit einer ausführlicheren Publikation aber in den 

 Schriften der Akademie zögerte ich, weil ich auf den Eintritt starker Kälte in St. Petersburg 

 im Winter 1868/69 hoffte, während welcher ich diesen Gegenstand einer besonderen Reihe 

 von Versuchen zu unterwerfen beabsichtigte. So streng aber der Winter 1867/68 gewesen 

 war, in welchem den Beobachtungen des Physikalischen Centraiobservatoriums zufolge die 

 Temperatur am 14.(26.) Januar bis auf 38° C. gesunken gewesen, so milde war der Winter 

 1868/69, in welchem die niedrigste beobachtete Temperatur am 10. (22.) Januar nur 

 24° C. batragen hatte, und während der ganzen Dauer desselben war das seiner Tem- 

 peratur ausgesetzt gewesene Zinn vollkommen unverändert geblieben. Dies veranlasste 

 mich, im Mai 1869 Zinn einer künstlichen, unter dem Erstarrungspunkte des Queck- 

 silbers liegenden Kälte auszusetzen, und ich hatte die Freude bald zu finden, dass bei 

 dieser Temperatur das Zinn eine Strukturveränderung erleidet, welche ganz der im Früh- 

 jahre 1868 gefundenen entsprach. 



Bei denErkundigungen, welche ich in derZwischenzeit darüber einzuziehen mich bemühte, 

 in wie weit die beobachtete Strukturveränderung der Zinnblücke anderen Personen bekannt 

 sei, waren mir mancherlei Umstände mitgetheilt worden. So hatte z.B. eine einem anderen 

 hiesigen Handlungshause gehörige Portion Banca-Zinn im Winter 1867/68 eine ganz gleiche 

 Veränderung als die oben erwähnte erlitten, und von dem Chef desselben wurde mir mit- 

 getheilt, dass das Zerfallen des Banca-Zinnes in strenger Kälte eine namentlich dem Dienst- 

 personale bei den Niederlagen vonZinn bekannte Thatsache sei, wesshalbdem durch strenge 

 Kälte zerfallenen Zinne der besondere Name «сыпучее олово», zu deutsch durch «verstreubares 

 Zinn» zu übersetzen, beigelegt worden sei. Ein Chef einer MoskowischenDrogueriehandlung, 

 dessen Bekanntschaft ich bei seinem Hiersein machte, erzählte mir, dass er das Zerfallen 

 des Banca-Zinnes in grosser Kälte mehrmals bei seinem Aufenthalte auf dem jährlichen 

 grossen Winterjahrmarkte in Irbit persönlich zu sehen Gelegenheit gehabt habe, dass es 

 dabei sich aufblähe und aus den in Folge dessen entstehenden Warzen kleine Tröpfchen 

 hervorträten, welche an damit in Berührung gebrachten blanken Kupfermünzen wie Queck- 

 silber hängen blieben, was als ein unbestreitbarer Beweis eines Gehaltes des Banca-Zinnes 

 an Quecksilber zu betrachten sei. Dieser Herr hielt sich von einem solchen Quecksilber- 

 gehalte so fest überzeugt, dass er gar keinen Einwand dagegen gelten lassen wollte, oder 

 überhaupt für möglich hielt. So unwahrscheinlich mir diese Annahme nun auch erschien, 

 so habe ich es doch für nöthig gehalten, das in meinem Besitze befindliche zerfallene Banca- 

 Zinn sowohl, als auch ein noch nicht zerfallenes, aber von einem das Zerfallen zeigenden 

 Blocke abgesägtes Stück einer sorgfältigen Untersuchung auf einen Gehalt an Quecksilber 

 sowohl selbst zu unterwerfen, als auch durch zwei befreundete Chemiker unterwerfen zu 

 lassen. Diese Untersuchungen haben, wie es vorauszusehen war, absolut negative Resultate 

 ergeben, und es ist dadurch als bewiesen zu betrachten, dass die Gegenwart von Quecksilber, 

 wenn eine solche auch wirklich in Banca-Zinn vorgekommen sein sollte, keinesfalls eine 

 unerlässliche Bedingung für das Zerfallen dieses Zinnes bildet. 



